system: [SYSTEM]

user: 4. 煤质特征 4.1. 煤的工业分析 区内B 5 、B 4 、A 1 煤层40个煤样水分、灰分、挥发分的分析结果详见表1 [ 1 ]。 水分：原煤空气干燥基水分为1.04%~8.44%，平均值为12.64%，精煤空气干燥基水分为1.00%~13.30%，平均值为3.69%。 灰分：B 5 煤层原煤灰分18.76~39.82%，平均31.67%，属于中高灰煤。B 4 煤层原煤灰分15.14~57.36%，平均33.72%，属于中灰至中高灰煤；精煤灰分8.22~30.40%，平均13.73%，精煤灰分降低了19.99%。经过洗选后，煤层的灰分降低了。A 1 煤层原煤灰分23.82~56.90%，平均40.92%，属于中高至高灰煤。 挥发分：B 5 煤层原煤挥发分2.34~9.58%，平均7.12%；B 4 煤层原煤挥发分1.82~16.76%，平均6.34%；精煤挥发分1.91~10.77%，平均3.61%，精煤挥发分降低了13.15%。A 1 煤层原煤挥发分2.19~13.19%，平均7.20%。精煤挥发分3.07~4.31%，平均3.53%，精煤挥发分降低了3.67%。经过洗选后，各煤层的挥发分均有所降低。 Table 1 Industrial analysis of coal seam 煤层编号 M ad (%) A d (%) V daf (%) B 5 原煤 2.78 ~ 4.74 3.52 ( 5 ) 18.76 ~ 39.82 31.67 ( 5 ) 2.34 ~ 9.58 7.12 ( 5 ) 精煤 1.70 ~ 3.60 2.65 ( 2 ) 9.06 ~ 11.55 10.31 ( 2 ) 1.93 ~ 3.15 2.54 ( 2 ) B 4 原煤 1.42 ~ 6.49 3.83 ( 24 ) 15.14 ~ 57.36 33.72 ( 24 ) 1.82 ~ 16.76 6.34 ( 24 ) 精煤 1.00 ~ 6.38 3.40 ( 19 ) 8.22 ~ 30.40 13.73 ( 19 ) 1.91 ~ 10.77 3.61 ( 19 ) A 1 原煤 1.04 ~ 8.44 3.60 ( 11 ) 23.82 ~ 56.90 40.92 ( 11 ) 2.19 ~ 13.19 7.20 ( 11 ) 精煤 2.12 ~ 13.30 5.58 ( 4 ) 6.97 ~ 10.63 9.11 ( 4 ) 3. 07~ 4. 31 3.53 ( 4 ) 表1. 各煤层工业分析 4.2. 煤的元素分析 常规元素C、H、O，和有害元素Cl、氟、磷、砷等元素的见表2 [ 3 ]。 常规元素：B 4 煤层的碳元素含量为82.59%~97.83%，平均90.11%；氢元素含量为0.59%~0.99%，平均0.79%；氮元素含量为0.36%~0.80%，平均0.58%。A 1 煤层仅化验了一个样品，碳元素含量为96.01%；氢元素含量为0.66%，氮元素含量为0.41%。 有害元素：① 全硫。B 5 煤层原煤全硫0.25~1.16%，平均0.54%，属于低硫煤。B 4 煤层原煤全硫0.14~2.71%，平均0.69%，属于低硫煤；精煤全硫0.08~1.78%，平均0.41%，洗选后硫分有所降低。A 1 煤层原煤全硫0.18~6.25%，平均1.23%，属于低~中硫煤。② 其他有害元素：各煤层Cl元素含量为0.001%~0.026%，均为特低Cl煤；氟元素含量为102.8~591.8 ppm，平均含量为409.96，大于200 ppm，属于高氟煤；磷元素含量为0.011%~0.294%，均属于中磷煤；砷元素含量在2~104 g/T，平均含量为21.02 g/T，相对而言，B 4 煤层的As含量4.00~104.00 g/t，平均20.54 g/t，属低砷煤，A 1 煤层的As含量2.00~76.00 g/t，平均25.45 g/t，属中砷煤。 Table 2 Elemental analysis of coal seam 煤层号 元素分析 C daf (%) H daf (%) N daf (%) Cl d (%) F d (PPm) P d (%) A sd (g/T) B 5 / / / 0.001 ~ 0.005 0.0027 ( 3 ) 392.60 ~ 591.80 479.47 ( 3 ) 0.022 ~ 0.06 0.0045 ( 3 ) 7.00 ~ 20.00 13.50 ( 2 ) B 4 82.59 ~ 97.83 90.11 ( 2 ) 0.59 ~ 0.99 0.79 ( 2 ) 0.36 ~ 0.80 0.58 ( 2 ) 0.001 ~ 0.026 0.005 ( 15 ) 174.60 ~ 726.30 406.20 ( 15 ) 0.027 ~ 0.294 0.071 ( 15 ) 4 ~ 104 20.54 ( 15 ) A 1 96.01 ( 1 ) 0.66 ( 1 ) 0.41 ( 1 ) 0.001 ~ 0.008 0.0032 ( 5 ) 102.80 ~ 511.70 379.54 ( 5 ) 0.011 ~ 0.176 0.0768 ( 5 ) 2.00 ~ 76.00 25.45 ( 5 ) 表2. 各煤层元素分析特征 4.3. 煤的工艺性能 煤灰成分：占煤灰成分的70.0%以上，其成分以Al 2 O 3 、SiO 2 为主，次为CaO、MgO、Fe 2 O 3 等(见表3)。 原煤发热量：12.59~28.36 MJ/kg，平均20.44 MJ/kg；精煤发热量：22.68~30.91 MJ/kg，平均28.77 MJ/kg② 煤灰熔融性：洞村矿区煤灰的熔融性实验数量很少，仅对钻孔中的4个煤样进行测试，其中B 4 煤层测试3个样，灰熔点DT = 1203℃~1279℃，ST = 1212℃~1329℃，HT=1235℃~1370℃，FT = 1300℃~1444℃，为高熔灰分；A 1 煤层测试一个样，灰熔点DT = 1252℃，ST = 1270℃，HT = 1295℃，FT = 1483℃，为高熔灰分 [ 4 ]。 Table 3 Analysis of coal ash compositio 煤层编号B B 5 B 4 A 1 煤灰成分分析(%) SiO 2 50.35 ~ 59.12 55.35 ( 5 ) 48.20 ~ 63.39 55.07 ( 16 ) 46.78 ~ 75.61 58.23 ( 7 ) Al 2 O 3 16.93 ~ 31.98 22.16 ( 5 ) 15.64 ~ 32.50 24.01 ( 16 ) 11.54 ~ 28.02 20.52 ( 7 ) Fe 2 O 3 3.00 ~ 12.33 6.75 ( 5 ) 1.23 ~ 13.06 6.54 ( 16 ) 0.40 ~ 1.22 0.91 ( 7 ) TiO 2 0.52 ~ 1.27 0.88 ( 5 ) 0.61 ~ 1.72 1.15 ( 16 ) 0.40 ~ 1.22 0.91 ( 7 ) CaO 3.50 ~ 8.28 5.52 ( 5 ) 0.84 ~ 16.04 4.37 ( 16 ) 0.69 ~ 6.22 3.87 ( 7 ) 煤灰成分分析(%) MgO 1.15 ~ 2.36 1.71 ( 5 ) 0.82 ~ 2.69 1.36 ( 16 ) 0.83 ~ 1.56 1.22 ( 7 ) K 2 O 1.30 ~ 2.57 1.86 ( 3 ) 1.10 ~ 2.57 1.73 ( 15 ) 0.49 ~ 2.42 1.59 ( 6 ) Na 2 O 0.80 ~ 1.96 1.26 ( 3 ) 0.47 ~ 2.15 1.28 ( 15 ) 0.43 ~ 1.65 1.18 ( 6 ) MnO 2 0.06 ~ 0.24 0.16 ( 3 ) 0.03 ~ 0.38 0.18 ( 15 ) 0.02 ~ 0.70 0.24 ( 6 ) P 2 O 5 0.20 ~ 0.84 0.42 ( 5 ) 0.11 ~ 1.76 0.52 ( 16 ) 0.09 ~ 1.81 0.44 ( 7 ) SO 3 0.32 ~ 3.22 1.70 ( 5 ) 0.07 ~ 5.64 1.54 ( 16 ) 0.16 ~ 5.10 2.00 ( 7 ) 表3. 煤灰成分分析 4.4. 煤类 洞村矿区B 4 、A 1 煤层的精煤挥发分分别为3.51%、3.53%，B 4 、A 1 煤层均属无烟煤二号(WY2)。 4.5. 风氧化特征 根据红利煤矿现开采的资料结果以及本区煤层在40~60m深所取的样品中均未出现风氧化带特征，各项煤质化验指标亦未发现煤的风化和氧化现象。